—  724  — 
che  hanno  portato  a  risnltati  coincidenti.  La  curva  che  dà  la  legge  del  raffred- 
damento mostra  che  la  temperatm-a  della  lega  si  abbassa  regolarmente  sino 
a  circa  137'',5;  da  questo  punto  il  ratìreddamento  avviene  con  maggior  len- 
tezza sino  a  ISé^jG;  la  temperatura  sale  quindi  gradatamente  a  137°,3  e  qui 
si  ha  ima  lunghissima  sosta.  Perciò  7  =137", 3. 
«  Il  carattere  della  curva  del  raifreddamento,  e  la  mancanza  del  punto  t' 
mostrano  che  la  lega  Sn^  BÌ3  è  una  delle  così  dette  leghe  chimiche. 
III.  Lega  Suo  Cd. 
B  La  lega  80.2  Cd,  come  l'antecedente  mostra  di  essere  una  lega  chimica. 
Fusa,  riscaldata  a  250°,  quindi  portata  nell'apparecchio  delle  fusioni  conser- 
vato a  150*^,  essa  si  raffredda  con  grande  regolarità  sino  a  173°,5  per  salii'e 
a  174'',8;  a  questa  temperatura  si  manifesta  ima  lunghissima  sosta.  E  dunque 
T  =  174°,8. 
«  Questo  valore  di  r  è  la  media  dei  risultati  di  parecchie  determina- 
zioni, fra  i  quali  i  più  divergenti  differiscono  di  0°,4. 
IV.  Lega  BÌ3  Cd^,. 
«  La  curva  del  raffreddamento  di  questa  lega  mostra  i  due  tratti  distinti, 
che  indicano  non  essere  essa  ima  lega  chimica.  Riscaldata  a  250°  si  è  portata 
nell'apparecchio  tenuto  una  volta  a  118"  e  l'altra  a  125°.  Nel  primo  caso 
la  lega  si  è  raffreddata  regolarmente  sino  a  190°, 8  per  poi  manifestare  un 
abbassamento  di  temperatura  meno  rapido  che  si  è  arrestato  a  146°. 7  ;  risale 
poi  a  147°, 1  e  a  questa  temperatura  si  mantiene  a  lungo.  Nel  secondo  caso 
la  velocità  del  raffreddamento  ha  cambiato  a  192, °8  e  la  temperatura  dopo 
essersi  abbassata  lino  a  146,9  è  risalita  a  147°, -3  dove  ha  manifestato 
la  sosta. 
«  Come  valori  medi  riteniamo  quindi 
i'=19]°,8  ir=147°,2 
«  Per  determinare  con  maggior  precisione  il  valore  di  t'  abbiamo  fatto 
raffreddare  la  lega  nell'apparecchio  riscaldato  a  150°,  senza  levarla  mai  dal 
tubo  nel  quale  era  contenuta,  e  perciò  senza  rimescolarla  dopo  le  successive 
fusioni  e  solidificazioni,  alle  quali  fu  assoggettata.  In  tali  condizioni  si  è  tro- 
vato che  il  punto  t'  va  spostandosi  sulla  curva.  In  quattro  determinazioni 
fatte  successivamente  si  sono  ottenuti  i  seguenti  valori  di  z' : 
217,  225  ,  230  ,  234. 
«  Si  è  perciò  obbligati  ad  ammettere,  che  la  lega  in  seguito  alle  succes- 
sive fusioni  si  separa  in  parti  di  diversa  composizione  e  densità,  per  cui  va 
variando  il  valore  di  t'  per  la  porzione  di  lega  che  si  trova  all'altezza  del 
bulbo  del  termometro  impiegato  nella  determinazione. 
V.  Lega  BU  Pb. 
